Държавен вестник, бр. 44, 2006 г., стр. 28

С Т Р .  28
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  44
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d за вълна е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 14
Хлоровлакна (хомополимери на винилхлори-
да) и някои други влакна
(Метод с концентрирана сярна киселина)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) хлоровлакна (27) на основата на хомополи-
мери на винилхлорида независимо от последващо
хлориране или не,
с
б) памук (5), ацетат (19), купро (21), модал (22),
триацетат (24), вискоза (25), някои акрили (26),
някои модакрили (29), полиамид или найлон (30),
полиестер (34) и еластомултиестер (45).
Споменатите модакрили са тези, които дават
бистър разтвор, когато са потопени в концентри-
рана сярна киселина (с относителна плътност при
температура 20 °С: 1,84).
Този метод може да се използва вместо методи
№ 8 и 9.
2. Принцип
Съставката, различна от хлоровлакното (т. е.
влакната по т. 1, буква “б”), се разтваря от извест-
на суха маса на сместа посредством концентрира-
на сярна киселина (относителна плътност при тем-
пература 20 °С: 1,84). Остатъкът, съдържащ хло-
ровлакно, се събира, измива, суши се и се претег-
ля. Масата на остатъка, коригирана при необходи-
мост, се представя като процент от сухата маса на
сместа. Процентът на втората съставка се намира
като разлика.
3. Апарати и реактиви (различни от описани-
те в общата информация)
3.1. Апарати:
3.1.1. Конична колба най-малко от 200 ml със
стъклена запушалка;
3.1.2. Стъклена пръчка с плосък край.
3.2. Реактиви:
3.2.1. Сярна киселина, концентрирана (относи-
телна плътност при температура 20 °С: 1,84);
3.2.2. Сярна киселина, приблизително 50 на сто
(m/m) воден разтвор.
Приготвя се, като се прибавя внимателно, до-
като се охлажда, 400 ml сярна киселина (с относи-
телна плътност при температура 20 °С: 1,84) към
500 ml дестилирана или дейонизирана вода. След
охлаждане до стайна температура разтворът се
разрежда до един литър с вода.
3.2.3. Амоняк, слаб разтвор
Разтварят се 60 ml концентриран амонячен раз-
твор (относителна плътност при 20 °C: 0,880) с дес-
тилирана вода до 1 l.
4. Процедура на теста
Следва се процедурата, описана в общата ин-
формация, и се процедира, както следва:
Към образеца, поставен в коничната колба
(т. 3.1.1), се прибавят по 100 ml сярна киселина
(т. 3.2.1) на грам от образеца.
Съдържанието на колбата се оставя на стайна
температура 10 минути, като през това време об-
разецът се разбърква от време на време с помощта
на стъклената пръчка. Ако се обработват тъкани
или плетени тъкани, те се закрепват между стена-
та на колбата и стъклената пръчка и се прилага
лек натиск, за да се отделят разтворените от сяр-
ната киселина вещества.
Течността се прелива през претегления фил-
триращ тигел. В колбата се прибавя прясна пор-
ция от 100 ml сярна киселина (т. 3.2.1) и се пов-
таря същата операция. Съдържанието на колба-
та се прехвърля във филтриращия тигел, като
остатъкът от влакна се прехвърля в тигела с
помощта на стъклената пръчка. Ако е необходи-
мо, в колбата се прибавя малко концентрирана
сярна киселина (т. 3.2.1), за да се премахнат при-
лепналите по стената влакна. Филтриращият
тигел се отцежда с изсмукване; отстранява се
филтратът, като се изпразни или замени колба-
та-филтър, остатъкът и тигелът се измиват пос-
ледователно с 50 на сто разтвор на сярна кисели-
на (т. 3.2.2), дестилирана и дейонизирана вода
(т. 1.3.2.3 в общата информация), амонячен раз-
твор (т. 3.2.3) и накрая се измива обилно с дести-
лирана или дейонизирана вода, като тигелът се
отцежда с изсмукване след всяко измиване. (По
време на операциите по измиване не се прилага
изсмукване, преди течността да се е отцедила под
действието на гравитацията.)
Тигелът и остатъкът се изсушават, охлаждат се
и се претеглят.
5. Изчисляване и представяне на резултатите
Резултатите се изчисляват, както е описано в
общата информация. Стойността на коефициента
d за вълна е 1,00.
6. Точност
За хомогенна смес от текстилни материали
доверителните граници на резултатите, получени
по този метод, са не повече от ± 1 при ниво на до-
верителност 95 на сто.
МЕТОД № 15
Хлоровлакна, някои модакрили, някои еластани,
ацетати, триацетати и някои други влакна
(Метод с циклохексанон)
1. Област на приложение
Този метод се прилага след премахване на не-
влакнести вещества на двукомпонентни смеси от:
а) ацетат (19), триацетат (24), хлоровлакно (27),
някои модакрили (29), някои еластани (42)
с
б) вълна (1), влакна от животински косми (2 и
3), коприна (4), памук (5), купро (21), модал (22),
вискоза (25), акрил (26), полиамид или найлон (30)
и стъкловлакно (43).